( i5r ) 



» Il est remarquable que la fiice e^, la plus brillante de cette variété arti- 

 ficielle, soit également la plus nette dans les cristaux d'aïkansite des États- 

 Unis. 



» On trouve dans ces cristaux des traces de fluor; il serait intéressant de 

 rechercher cet élément dans l'arkansile naturel. 



)> La reproduction de la biookite met une fois de plus en évidence le 

 parti que l'on peut tirer de l'acide clilorhydrique comme agent minérali- 

 s.Hteur pour transformer nos produits de laboratoire en matières minérales 

 identiques à celles que l'on rencontre dans la nature (i). 



» Prolofluorure de titane. — Lorsqu'on chauffe du fluotitanate dépotasse 

 dans un courant d'hydrogène sec, chargé d'une petite quantité d'acide 

 chlorhydrique, le fluorure titanique mis en liberté passe à l'état de proto- 

 fluorure de titane, comme le prouve l'analyse suivante : 



Titane 56, i Ti 56,3 



Fluor 4"îO FI 43i7 



Perte en fluor. ... 3,q 



^ ioo,o 



ioo,o 



» Cette analyse délicate a été faite en attaquant le protofluorure par la 

 potasse caustique et le nitre dans un creuset d'argent, el en suivant, |iour 

 doser le fluor à l'état de fluorure calcique, les précautions indiquées par 

 M. H. Rose. 



I. Le prolofluorure obtenu à très-haute température se présente en cris- 

 taux prismatiques d'un beau violet foncé. Le grand éclat des pans de ces 

 prismes permet de mesurer des angles de i35 degrés caractéristiques du 

 prisme à base carrée. Une petite quantité d'acide titanique pouvant être la 

 cause de cette cristallisation prismatique, je demanderai à l'Académie la 

 permission de revenir un peu plus tard sur ce point délicat. 



» Rutile aciciilaire coloré par le jirotofhiorut e de titane. — La préparation du 

 rutile aciculaiie réalisée dans un creuset de charbon, en maintenant long- 

 temps en fusion le mélange de titanale et de fluotitanate avant de faire 

 passer le courant d'acide chlorhydrique^ doiuie des cristaux bleus renfer- 

 mant jusqu'à 5 pour loo de fluor, tout en conservant la densité, l'asjX'ct 

 et le ])oinlemcnt du rutile aciculaire, comme le prouve la mesure suivante : 



b' b' i43°43'. 



(i) F;j;> les Notes de M H. Ueville, Comptes rendus, t. LU, p. i264; t. LUI, p. i6i 

 f '99- 



